Die Silberexlraclion in Tajowa. 
409 
den beschriebenen Versuche zeigten, dass derselbe bei gehöriger Vorsicht gar 
keinen, oder doch einen nicht merklichen grösseren Abgang bewirke. Freilich 
hatten genaue, schon im Jahre 1850 ausgeführte Versuche allerdings einen 
Silberverlust in der Röstperiode während der Kohlzutheilung ausgewiesen, der 
sich auch durch die Art der intensiven, gut bemerkbaren Wirkung des Kohles 
leicht erklären lässt. Es ist nämlich nach der Garröstung bei speisigen Zeugen 
gewiss noch eine nicht unbedeutende, unzersetzte Menge von antimoniger und 
arseniger Säure theilweise in Verbindung mit Metalloxyden vorhanden, die auch 
durch die grösste Hitze als solche unter Luftzutritt nicht weiter zu zersetzen 
sind, sondern höchstens schmelzen. Das zugetheilte Kohl reducirt dieselben, und 
das so gebildete metallische Antimon und Arsen kann sich als solches verflüchtigen 
und wird dabei oxydirt, wobei jedoch ein Theil des früher an dieselben gebundenen 
Silbers mitgerissen wird. Dass nun trotzdem bei den Versuchen im Grossen sich 
ein kleinerer Silberabgang bei Röstung ohne Kohlzuschlag nicht zeigte, scheint 
seine Ursache theilweise wohl in der grossen Vorsicht, womit der Kohlzuschlag 
zugetheilt wird, zu haben. Es wird derselbe nämlich immer erst % — y s Stunde 
nach der Garröstung, also nach eingestellter Feuerung, bei geschlossenen Feue- 
rungsthüren und Essenklappen unter mässigem Rühren gegeben, so dass hierbei 
weder ein Zug noch eine grössere Temperatur vorhanden ist. 
3. Röstung o h n e *Ko hlzusc h lag. Nach der Trennung der Producte 
bei ihrer Verarbeitung, des Leches von der Speise, schien es zweckmässig, auf 
Grundlage der vielfältig bei der im Momente des Kohlzuschlages gemachten 
Wahrnehmungen, dass die Probe einen kleinen Abgang auswies, als einen 
weiteren Schritt zur Herabsetzung des Silberabganges, die Röstung ohne Zu- 
theilung von Kohlzuschlag zu versuchen. Obwohl heim Reginne der Versuche 
im Jahre 1850 hei den gemischten Zeugen ein guter Fortgang des Processes 
den Kohlzuschlag zu bedingen schien, so Avaren doch diese Versuche nun nicht 
ohne alle Hoffnung aufgenommen, da wesentlich die beigemengte Speise damals 
eingewirkt haben mochte. 
Die Röstung ohne Kohlzuschlag wurde in beiden Flammöfen mit einem 
Salzzuschlag von 2 Procent bei einer Dauer von 6 Stunden betrieben. 
Die Garröstung wollte anfangs wiederholt nicht gelingen, wesshalb, da die 
Auslaugung langsamer ging, die Hitze vergrössert werden musste. Nach mehreren 
Versuchen gelang es übrigens, die Zersetzung der Metallsalze auch ohne Kohl- 
zuschlag derart zu bewirken, dass die Rückstände nur mehr 3 / 4 — 1 y 4 Quintei 
hielten. Die Laugung und Fällung ging anfangs etwas unrein, zuletzt ganz 
genügend. 
Einige Partien von 4 Centner besonders reiner Rohleche wurden sogar in 
nur 3 Stunden ausgelaugt, wohl das Minimum, ums rücksichtlich der Zeitdauer 
bei der Auslaugung irgendwo erreicht worden ist. 
Es ist mithin erwiesen, dass eine Röstung auch ohne Kohlzuschlag bei 
einer reinen Rohlechbeschickung recht wohl ausführbar sei, und nur, besonders 
